## Pengaruh Pemberian Tekanan dan Pemanasan Terhadap Densitas Bahan Bakar (Bio-Coke) Berbasis Biomassa Bonggol Jagung
Asri Gani 1,2 , Erdiwansyah 3,2* , Edi Munawar 1 , Muhammad Faisal 1 , Muhammad Rozan Arkan D 1 , Muhammad Reza 1
1 Jurusan Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2 Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh 23245, Indonesia
3 Pusat Penelitian Kelapa Sawit dan Kelapa, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111, Indonesia * Koresponden email : erdiwansyah@serambimekkah.ac.id
Diterima: 8 Mei 2023 Disetujui: 19 Mei 2023

## Abstract
Biomass  waste  in  Indonesia  in  general  and  especially  in  Aceh  is  currently  quite  abundant.  One  of  the abundant biomass  wastes  today  is  corncobs  left  over  from  agricultural  products.  Biomass  waste  such  as corn cobs can be used as fuel (bio-coke) which has a high calorific value and is environmentally friendly. This  study  aims  to  make  a  biomass-based  solid  fuel  that  has  a  high  calorific  value  as  a  substitute  for firewood. The fuel production process is carried out through several treatments such as drying, grinding and sieving. Next, it is put into the mold and then pressed up to 22 MPa by heating 150 o C. The press tool used is a press machine and heater using a heater. The results showed that the fuel (bio-coke) produced had a high density of 1.41 for the 25 mm size and 1.43 for the 30 mm sample size. Overall, the production of corn cob-based solid fuel (bio-coke) has a better density.
Keywords: bio-coke, corncobs, compressive strength, energy, environmentally friendly

## Abstrak
Limbah biomassa di Indonesia umumnya dan khususnya di Aceh ketersediaannya saat cukup melimpah. Salah satu limbah biomassa yang melimpah saat ini adalah bonggol jagung sisa produk pertanian. Limbah biomassa seperti bonggol jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar ( bio-coke ) yang memiliki nilai kalor  tinggi  dan  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  bahan  bakar  padat  berbasis biomassa  yang  memiliki  nilai  kalor  tinggi  sebagai  pengganti  kayu  bakar.  Proses  produksi  bahan  bakar dilakukan  melalui  beberapa  perlakukan  seperti  pengeringan, penggilingan dan  pengayakan.  Selanjutnya, dimasukkan ke dalam cetakan dan kemudian ditekan hingga 22 MPa dengan pemanasan 150 o C. Alat tekan yang  digunakan  adalah  mesin  press  dan  pemanas  menggunakan heater .  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa bahan bakar ( bio-coke ) yang diproduksi memiliki densitas tinggi 1.41 untuk ukuran 25 mm dan 1.43 untuk  ukuran  sampel  30  mm.  Secara  keseluruhan  hasil  produksi  bahan  bakar  padat  (bio-coke)  berbasis bonggol jagung memiliki densitas yang lebih baik.
Kata Kunci: bio-coke, bonggol jagung, kuat tekan, energi, ramah lingkungan

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan energi untuk kebutuhan sehari-hari dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat seiring  pertumbuhan  ekonomi  setelah  musibah  Covid-19  yang  melanda  seluruh  dunia  dalam  tiga  tahun terakhir.  Bahan  bakar  fosil  hingga  saat  ini  masih  menjadi  prioritas  utama  dalam  berbagai  hal,  tetapi harganya semakin meningkat  [1], [2]. Namun, bahan bakar fosil dalam beberapa tahun terakhir semakin menipis  dengan  harga  yang  terus  meningkat  sehingga  berbagai  ilmuwan  di  dunia  telah  berupaya  untuk mencari  solusi  dalam  menangani  krisis  energi  [3]–[5].  Salah  satu  solusi  untuk  mengurangi  kelangkaan energi adalah dengan cara konversi energi dari limbah biomassa. Ketersediaan limbah biomassa yang dapat dikonversi menjadi energi khususnya di Indonesia saat ini cukup melimpah [6]–[8].
Salah  satu  jenis  limbah  yang  tidak  termanfaatkan  saat  ini  adalah  bonggol  jagung  dan  selama  ini dibuang atau dibakar tanpa ada pengelolaan. Pada tahun 2015 pemanfaatan tongkol jagung sebagai syngas telah dilakukan di Provinsi Gorontalo melalui gasifikasi  [9]. Potensi tongkol jagung sebagai bahan bakar khususnya di Provinsi Gorontalo mencapai rata-rata per tahun 720.931 ton. Pemanfaatan tongkol jagung untuk  bahan bakar  alternatif  mencapai  92.85  ton.  Produksi  briket  dari  tongkol  jagung yang  sebelumnya tidak  berharga  hingga  memiliki  nilai  ekonomis  juga  telah  dilakukan  oleh  [10].  Tujuan  dari  penelitian mereka untuk mengurangi pencemaran lingkungan selain membuat energi alternatif pengganti bahan bakar minyak.  Pada  penelitian  yang  berbeda  proses  konversi  tongkol  jagung  menjadi  bio-oil  melalui  pirolisis
dengan  bantuan  katalis zeolite juga  telah  dilakukan  [11].  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  tongkol  jagung  memiliki yield yang  tinggi  mencapai  84,9%  dengan  kondisi  temperatur  330 o C. Proses produksi tongkol jagung menjadi bioetanol menggunakan metode simultaneous saccharification dan fermentasi telah diteliti oleh  [12]. Proses pembriketan dengan metode karbonisasi bahan bakar alternatif menggunakan limbah tongkol jagung juga telah dilakukan  [13]–[15]. Dari beberapa penelitian mengenai tongkol jagung yang telah dilakukan sebelumnya, pada umumnya produksi dilakukan adalah pembriketan melalui karbonisasi. Dimana, proses karbonisasi telah banyak kehilangan energi sehingga perlu dicari solusi pembuatan bahan bakar dari tongkol jagung yang memiliki kalori tinggi tanpa harus menghilangkan energi yang telah ada. Proses produksi bahan bakar dengan sistem pemberian tekanan dan pemanasan yang sesuai merupakan hal yang masih baru dan belum banyak ditemukan di dalam publikasi ilmiah khususnya pada skala nasional.
Berdasarkan beberapa referensi yang telah diuraikan di atas, bahwa produksi bahan bakar padat yang memiliki kalori tinggi berbasis limbah biomassa bonggol jagung masih sangat sedikit ditemukan di dalam literatur. Produksi bahan bakar (bio-coke) dengan melakukan press dan pemanasan merupakan hal yang masih baru dan belum ditemukan terutama dari biomassa bonggol jagung. Oleh karena itu, secara khusus yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  produksi  bahan  bakar  (bio-coke)  berbasis  biomassa bonggol jagung dengan pemberian tekanan dan pemanasan. Tekanan press bahan bakar mencapai 22 MPa dengan temperatur 150 o C. Selanjutnya, sampel bahan bakar (bio-coke) dianalisis kuat tekan, densitas dan pembakaran.

## 2. Bahan dan Material

## Bahan Material
Bahan material yang digunakan untuk produksi bahan bakar (bio-coke) dalam penelitian ini adalah limbah  biomassa  bonggol  jagung  yang  dikumpulkan  dari  pabrik  jagung  khususnya  di  wilayah  Saree Kabupaten  Aceh  Besar  Provinsi  Aceh  sebagaimana  ditampilkan  pada Gambar  1 .  Setelah  proses pengumpulan bonggol jagung, kemudian dilakukan pengeringan hingga kadar air telah mencapai optimal. Selanjutnya,  dilakukan  penghancuran  hingga  mencapai  <1  mesh  sehingga  pada  saat  penekanan  dan pemanasan dapat menyatu dengan baik. Sampel bonggol jagung yang telah dihancurkan sebagaimana yang disajikan pada Gambar 4.
Alat  tekan  yang  digunakan  untuk  produksi  bahan  bakar  (bio-coke)  dalam  penelitian  ini  adalah hydraulic  press 20-ton  sebagaimana  disajikan  pada Gambar  2 .  Sementara  cetakan  bahan  bakar menggunakan pipa besi dan piston dengan ukuran masing-masing 30 mm dan 25mm disajikan pada Gambar 3. Proses produksi bahan bakar (bio-coke) pertama sampel yang sudah dihaluskan ditimbang dengan berat 30 gram/sampel dan 25 gram/sampel. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam cetakan berdasarkan berat sampel. Kemudian  sampel  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam  cetakan  ditekan  hingga  mencapai  22  MPa  dan dipanaskan  hingga  mencapai  150 o C  sebagaimana  yang  ditampilkan  pada Gambar  2 .  Fungsi  pemanas menggunakan heater dan dikontrol menggunakan digital hingga mencapai temperatur maksimum. Setelah temperatur telah mencapai titik maksimum dibiarkan selama 9.5 menit untuk ukuran 30 mm dan 8 menit untuk ukuran 25mm. Selanjutnya, didinginkan hingga mencapai 50 o C, kemudian bahan bakar yang telah jadi dikeluarkan dari dalam cetakan dan dilanjutkan proses selanjutnya untuk sampel yang berbeda.
Gambar 2 : Alat press bahan bakar (bio-coke) Sumber: Data peneliti, 2023
Gambar 3 : Pipa besi dan piston cetakan bahan bakar (bio-coke) Sumber: Data peneliti, 2023
Gambar 3 , di atas adalah alat  cetakan bahan bakar bio-coke yang telah dipasang heater pemanas pada saat proses tekanan. Masing-masing alat terdapat dua jenis dan setiap jenis memiliki dua ukuran yang sama. Hal ini proses pencetakan dapat dilakukan secara kontinyu, dimana pada saat proses pendinginan, maka alat selanjutnya dapat digunakan untuk proses pencetakan bahan bakar tanpa harus menunggu cetakan yang pertama. Pada saat cetakan kedua telah mencapai pemanasan dan pendinginan, maka cetakan yang pertama telah siap digunakan dan begitu seterusnya sehingga menghasilkan sampel bahan bakar yang lebih banyak.  Sementara  tampilan  sampel  bahan  bakar  yang  telah  siap  dihaluskan  dan  siap  untuk  dicetak sebagaimana disajikan pada Gambar 4 .
Gambar 4 : Sampel biomassa bonggol jagung Sumber: Data peneliti, 2023

## Preparasi Sampel
Bonggol jagung yang digunakan sebagai sampel penelitian dibersihkan dari pengotor yang melekat, kemudian  dipotong  dan  dihaluskan.  Bonggol  dikeringkan  dengan  cara  dijemur  dengan  sinar  matahari langsung selama 2 sampai 3 hari. Setelah kering, bonggol jagung disterilkan dan digiling hingga menjadi bagian-bagian  kecil.  Selanjutnya  diayak  menggunakan  sieve  mesh  20  mesh  hingga  didapati  bahan berukuran dibawah 1 mm

## Tahap Pencetakan
Hasil  penggilingan  akan dicetak  dengan menggunakan  alat  pencetak  berbentuk  silinder  berongga. Pemanas  listrik  dihubungkan  ke thermocontroller dengan  output  3A.  Tahap  selanjutnya  dilakukan briquetting dengan  cara  menimbang  bahan  baku  sesuai  dengan  ukuran  dari  cetakan  yang  digunakan. Sebelum  dilakukan  pembriketan,  cetakan  dipanaskan  terlebih  dahulu  dengan  cara  mengatur thermocontroller dengan variasi temperatur cetakan 150, 160, 170, 180, dan 190 o C. Pencetakan dilakukan dengan tekanan pencetakan sebesar 22 Mpa selama waktu yang ditetapkan dengan variasi ukuran cetakan 12, 20, 25, 30, dan 40 mm. Dari tahap ini akan diperoleh bio-coke , lalu disimpan pada desikator.
Gambar 5: Diagram pembuatan bio-coke dari limbah biomassa jagung Sumber: Data peneliti, 2023

## Pengujian Kerapatan (Densitas)
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  mendeterminasi  berapa  rapat  massa  briket  melalui  perbandingan antara  massa  briket  dengan  besarnya  dimensi  volumetrik  briket  eceng  gondok.  Langkah  pengujian kerapatan  yaitu  menyiapkan  peralatan  yang  digunakan  termasuk  benda  uji,  menimbang  berat bio-coke , mengukur volume bio-coke (volume silinder), menghitung densitas dengan rumus:
𝜌 = m/v
Dimana: ρ = Densitas bio-coke (g/cm 3 ) m  = Massa Bio-coke (gram)
v  = Volume Bio-coke (cm 3 )

## Pengujian Kuat Tekan
Pengujian kuat tekan dilakukan pengukuran kuat tekan material. Pengujian yang dilakukan dengan meletakkan  briket  pada  landasan  uji  alat Universal  Testing  Machine (UTM).  Dilanjutkan  dengan menyalakan alat uji UTM, diikuti dengan menekan tombol reset pada tampilan ukuran gaya dan regangan. Pembebanan  diberikan secara vertikal dengan kecepatan yang diatur oleh operator hingga bio-coke retak
Bonggol Jagung Mesin Penggiling Mesin Pencetakan Produk Bio-coke
karena penekanan. Nilai gaya tekan yang ditunjukkan pada tampilan ukuran gaya pada alat uji UTM dicatat untuk perhitungan kuat tekannya. Besar kuat tekan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
𝑃 = 𝐹 𝐴
Dengan:
P  = Kuat tekan (N/m 2 )
F  = Gaya maksimum dari mesin tekan (N)
A  = Luas penampang yang diberi tekanan (m 2 )

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Proses Produksi Bahan Bakar
Produksi bahan bakar yang dilakukan dalam pekerjaan ini terdapat dua ukuran yang berbeda yaitu; 25 mm x 25 mm dan 30 mm x 30 mm sebagaimana disajikan pada Gambar 6 dan Gambar 7 . Pada setiap ukuran  masing-masing  dicetak  sebanyak  6  (enam)  buah  yang  diperlukan  untuk  analisis  kuat  tekan  dan analisis-analisis yang diperlukan lainnya. Selanjutnya, sisa sampel yang belum terpakai digunakan untuk proses  pembakaran  untuk  menyelidiki  tingkat  temperatur  dari  bahan  bakar  yang  diproduksi.  Hal  ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efisien dan lama pembakaran yang dihasilkan. Pada proses terakhir hasil  semua  analisis  yang  diperoleh  dari  bahan  bakar  padat  berbasis  bonggol  jagung  akan  dibandingkan dengan berbagai literatur yang berkaitan dengan bahan bakar padat.
Gambar 6 . Bahan bakar (bio-coke) ukuran 25 mm x 25 mm Sumber: Data peneliti, 2023
Gambar 7 . Bahan bakar (bio-coke) ukuran 30 mm x 30 mm Sumber: Data peneliti, 2023

## Densitas Bahan Bakar (bio-coke)
Berdasarkan hasil analisa densitas pada kedua ukuran sampel bahan bakar bio-coke yang diproduksi dapat disampaikan bahwa sampel dengan ukuran 30 mm menunjukkan hasil yang lebih tinggi. Dari hasil analisis  menunjukkan  bahwa  jumlah  volume  dan  jari-jari  sampel  secara  signifikan  dapat  meningkatkan densitas sebagaimana disajikan pada Gambar 8 . Namun, berbeda dengan densitas yang diperoleh dari hasil analisis untuk ukuran sampel 25 mm. Dimana, densitas yang tertinggi dicatat dari sampel  ketiga dengan ukuran dan volume sampel yang lebih kecil. Namun, berat sampel yang lebih rendah secara keseluruhan dapat menghasilkan tingkat densitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, berat sampel yang lebih rendah, maka dapat meningkatkan nilai densitas yang lebih tinggi.
Gambar 8 : Perbandingan densitas pada ukuran sampel yang berbeda

## Kekuatan Tekan Bahan Bakar (bio-coke)
Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dalam makalah ini dapat disampaikan bahwa densitas yang  diperoleh  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan  hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  [16].  Sementara tekanan dan waktu pemanasan yang digunakan dalam penelitian ini lebih rendah dengan temperatur yang sama  yaitu  150 o C  untuk  setiap  sampel  yang  diuji.  Hasil  perbandingan  nilai  densitas  dari  pengujian menggunakan  bahan  baku  bonggol  jagung  dengan  penelitian  dalam  literatur  sebagaimana  sajikan  pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Hasil perbandingan densitas dengan penelitian sebelumnya
Jenis bahan Bakar Ukuran Sampel Temperatur ( o C) Densitas (g/cm 3 ) Tekanan (MPa) Waktu Pemanasan (menit) Bonggol Jagung 25 mm 150 1.41 1.000 7.90 30 mm 150 1.43 1.500 9.30 Pelepah Kelapa Sawit [16] - 150 1.409 3.613 20.58 Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit [16] - 150 1.414 9.412 16.64 Batang Kelapa Sawit [16] - 150 1.419 4.013 14.58
Penelitian ini secara khusus untuk menyelidiki densitas bahan bakar padat berbasis bonggol jagung dengan pemberian pemanasan dan tekanan pada dua ukuran sampel yang berbeda. Sementara untuk analisis nilai kalor, kandungan bahan bakar, karakteristik pembakaran akan dianalisis lebih lanjut pada pekerjaan selanjutnya. Hal ini dikarenakan literatur yang berkaitan dengan bio-coke berbasis bonggol jagung masih sangat langkah dan belum ada referensi sehingga memerlukan analisis yang khusus. Produksi bahan bakar berbasis bonggol jagung yang umum disampaikan pada beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan briket. Dimana, proses pembuatan bahan bakar briket telah dilakukan karbonisasi terlebih dahulu sehingga nilai energi yang dihasilkan telah berkurang. Sementara produksi bahan bakar bio-coke dalam pekerjaan ini dilakukan dengan pemberian tekanan dan pemanasan sehingga akan meningkatkan nilai energi yang lebih tinggi.

## 4. Kesimpulan
Limbah  biomassa  bonggol  jagung  merupakan  sumber  energi  terbarukan  yang  memiliki  jumlah selulosa yang tinggi. Nilai densitas bahan bakar bio-coke berbasis limbah biomassa bonggol jagung lebih tinggi dibandingkan limbah biomassa kelapa sawit. Dari hasil produksi menunjukkan bahwa bahan bakar padat (bio-coke) yang diproduksi dari limbah biomassa bonggol jagung memiliki nilai energi hampir setara dengan batu bara. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini belum sampai pada pengujian pembakaran sehingga  masih memerlukan proses  analisis  lebih  lanjut.  Secara  keseluruhan  hasil  produksi  bahan  bakar padat  (bio-coke)  berbasis  bonggol  jagung yang di  buat  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  densitas  yang lebih baik.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  didukung  oleh  Badan  Pengelola  Dana  Lingkungan  Hidup  (BPDLH)  dan  Ford Foundation  -  Community  Resilience  and  Welfare  (Dana  TERRA)  Project  dengan  Nomor  Kontrak: SPK.01/08/DANATERRA/OKT/2022.
6. Referensi
[1] W. Wang, L. W. Fan, and P. Zhou, “Evolution of global fossil fuel trade dependencies,” Energy , vol. 238, p. 121924, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121924.
[2] Y.  Song,  Q.  Ji,  Y.-J.  Du,  and  J.-B.  Geng,  “The  dynamic  dependence  of  fossil  energy,  investor sentiment  and  renewable  energy  stock  markets,” Energy  Econ. ,  vol.  84,  p.  104564,  2019,  doi: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104564.
[3] M. R. Hossain, S. Singh, G. D. Sharma, S.-A. Apostu, and P. Bansal, “Overcoming the shock of energy depletion for energy policy? Tracing the missing link between energy depletion, renewable energy development and decarbonization in the USA,” Energy Policy , vol. 174, p. 113469, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113469.
[4] K.  R.  Abbasi,  M.  Shahbaz,  J.  Zhang,  M.  Irfan,  and  R.  Alvarado,  “Analyze  the  environmental sustainability factors of China: The role of fossil fuel energy and renewable energy,” Renew. Energy , vol. 187, pp. 390–402, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.01.066.
[5] S. Yi, K. Raza Abbasi, K. Hussain, A. Albaker, and R. Alvarado, “Environmental concerns in the United  States:  Can  renewable  energy,  fossil  fuel  energy,  and  natural  resources  depletion  help?,” Gondwana Res. , vol. 117, pp. 41–55, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.gr.2022.12.021.
[6] E.  Erdiwansyah et  al. ,  “Biomass  and  wind  energy  as  sources  of  renewable  energy  for  a  more sustainable environment in Indonesia: A review,” Arch. Environ. Prot. , vol. 48, no. 3, pp. 57–69, 2022, doi: 10.24425/aep.2022.142690.
[7] Erdiwansyah, Mahidin, R. Mamat, M. S. M. Sani, F. Khoerunnisa, and A. Kadarohman, “Target and demand for renewable energy across 10 ASEAN countries by 2040,” Electr. J. , vol. 32, no. 10, p. 106670, Dec. 2019, doi: 10.1016/J.TEJ.2019.106670.
[8] E. Erdiwansyah et al. , “Investigation of availability, demand, targets, and development of renewable energy in 2017–2050: a case study in Indonesia,” Int. J. Coal Sci. Technol. , pp. 1–17, 2021.
[9] S. Haluti, “Pemanfaatan Potensi Limbah Tongkol Jagung Sebagai Syngas Melalui Proses Gasifikasi di Wilayah Provinsi Gorontalo,” J. Energi Dan Manufaktur , vol. 8, no. 2, pp. 111–230, 2015.
[10] A.  O.  Syelima et  al. ,  “Pemanfaatan  Limbah  Tongkol  Jagung  Menjadi  Produk  Bernilai Komersil:‘Briket  Tongkol  Jagung,’”  in PROSIDING  SEMINAR  NASIONAL  KULIAH  KERJA NYATA MUHAMMADIYAHA’ASYIYAH , 2022, vol. 1, pp. 189–193.
[11] S.  Rahmah,  Y.  Sahan,  and  S.  Bahri,  “Konversi  tongkol  jagung  menjadi  bio-oil  dengan  bantuan katalis zeolit alam secara pyrolysis,” J. Online Mhs. Bid. Tek. dan Sains , vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2014.
[12] Z. F. Khaira and S. R. Muria, “Pembuatan Bioetanol dari Limbah Tongkol Jagung Menggunakan Proses  Simultaneous  Sacharificatian  and  Fermentation  (SSF)  dengan  Variasi  Konsentrasi  Enzim dan Waktu Fermentasi,” J. Online Mhs. Bid. Tek. dan Sains , vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2015.
[13] U. B. Surono, “Peningkatan kualitas pembakaran biomassa limbah tongkol jagung sebagai bahan bakar alternatif dengan proses karbonisasi dan pembriketan,” J. Rekayasa Proses , vol. 4, no. 1, pp. 13–18, 2010.
[14] E. Kasim and S. Aminah, “Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung Sebagai Pengganti Bahan Bakar Hemat Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19,” J. Pengabdi. Kpd. Masy. Sosiosaintifik , vol. 3, no. 2, pp. 224–231, 2021.
[15] R.  Rifdah,  N.  Herawati,  and  F.  Dubron,  “Pembuatan  Biobriket  Dari  Limbah  Tongkol  Jagung Pedagang  Jagung  Rebus  Dan  Rumah  Tangga  Sebagai  Bahan  Bakar  Energi  Terbarukan  Dengan Proses Karbonisasi,” J. Distilasi , vol. 2, no. 2, pp. 39–46, 2022.
[16] N. S. Kamal Baharin et al. , “Conversion and characterization of Bio-Coke from abundant biomass waste  in  Malaysia,” Renew. Energy , vol. 162, pp. 1017–1025, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.083.